Io4o ACADEMIE DES SCIENCES. 



manganese ou le chrome, on voit I'inslabilite diminuer. Ce resultat n'a rien 

 accroit la proportion des additions dc l'alliage, et ii n'est pas douteux que 

 arriver a la stabilite complete, alors que Tanomalie est seulement reduite de 



L'etude des aliiages additionnes decarbone a permis d'elablir un fait bien 

 plus net. Mais, avant d'cn exposer les resultats, il est nccessaire de donner 

 encore une explication. Lorsque la teneur en carbone augmente, le minimum 

 de la dilalabilile se dcplace vers les l'aihlos tcncurs en nickel ('), et, tandis 

 que la comparaison d'alliages de meme teneur en nickel, pour des teneurs 

 variables en carbone, ne conduit pas a des resultats compatibles, en 

 revanche, ces resultats se prceisent, lorsqu'on associe les donnees relatives 

 a des aliiages dont la dilatabilite est voisine du minimum. Les experiences 

 ainsi interpreters m'ont fait reconnaitre, d'abord, que la presence du carbone 

 accroit I'inslabilite; mais, la determination de Tinstabilite etant d'une sen- 

 sibilite extreme, il a fallu, pour oblenir. en fonction du carbone, des resul- 

 tats presentant entre eux une continuite suffisante, perfectionner les pro- 

 cedes d'analyse, de telle sorle que la teneur en carbone put etre garantie 

 avec une approximation de 0,01 pour ioo. Les acieries d'Imphyy son t par- 

 venues, en appliquant avec le plus grand soin les melhodes de dosage du 

 carbone, et en executant juequ'a vingt analyses indepcndanles sur des prises 

 faites dans une meme coulee. Le graphique des instabilites en fonction de 

 la teneur en carbone est devenu alors d'une parfaile regularite, et la courbe, 

 poursuivie du cole du carbone mil (la limite inferieure realisee etait o,o3 

 pour ioo), s'est dirigee vers l'origine des coordonnees. 



La cause de I'instabilite des aciers an nickel est d< nc tout entiere dans la 

 presence du carbone; et riiypollmse qui se presente immediatement a l'cs- 

 prit est celle d'une action de la ct-mentite (Fe'C), dont la lenle transfor- 

 mation pourrait produire les phenomenes observes. La stabilisation des 

 -ticiers an nickel serait done liee a 1'absence de cemenlile. Or les aliiages 

 ferriquesnepeuventquetres difficiiement etre obtenus exempts de carbone; 

 mais on a la possibility de faire, a 1'alliage, faddition d!un constituant 

 metallique ayant pour le carbone une affinite superieure a celle du fer, et 

 Pempechant de se combiner avec ce dernier. Le chrome, le tungstcne, le 



